126 H. Rupe und F. Müller. 



System .Eisenkohlenstoffe so charakteristische Erscheinung wurde 

 gleichfalls als Eutektikum angenommen. Denn ebenso wie in der 

 eutektischen 23 ^/^ Kochsalzlösung, je nach der Konzentration Eis- 

 oder Kochsalzkrjstalle eingeschlossen wurden, finden wir im eutek- 

 toiden perlitischen Zustand des Eisens zwischen 700 und 600^ bis 

 0,95 *^/o Kohlenstoff Ferritkristalle, in kohlenstoffreicheren Eisen- 

 sorten dagegen Cementit vertreten. 



Als die zum Abschrecken geeignetste Temperatur des Stahles — 

 Werkzeugstähle können nebenbei bemerkt bis 1,8^/0 Kohlenstoff ent- 

 halten — wurde ein Erhitzen auf 800*^ gefunden. Je rascher die Ab- 

 kühlung erfolgt, desto dichter werden die Eisenkarbidnadeln sich 

 bilden und so einen günstigen Einfluss auf die Härte ausüben. Wie 

 schon erwähnt, wird letztere durch Erhitzen wieder teilweise aufge- 

 hoben. Doch auch diese für die Brauchbarkeit des Stahles so nach- 

 teiligen Eigenschaften hat man mit Hilfe des Zustandsdiagrammes 

 überwinden können, indem man durch die Beobachtung der Umwand- 

 lungstemperaturen des Aufbaues der nickel-, chrom-, wolfram- oder 

 vanadinhaltigen Eisensorten beweisen konnte, dass ihre Übergangs- 

 temperaturen zwischen martensitischem und perlitischem Zustand 

 weit unter 700^ zu liegen kommen. Dadurch gelang es, die vor- 

 züglichen modernen Spezialstähle für Werkzeuge und Maschinenteile 

 herzustellen, die auch trotz der bei starker Beanspruchung eintretenden 

 Erwärmung ihren martensitischen Zustand behalten können. 



Geht schon hieraus die ungeheuere Bedeutung der Metallographie 

 für die moderne Eisenindustrie hervor, so wird uns andererseits auch 

 ihre wichtige Rolle als Ergänzung der chemischen Analyse verständ- 

 lich. Denn erst durch den metallographischen Befund ist es dem 

 Chemiker möglich, die richtige Auswahl seines Analysenmaterials zu 

 treffen. Gibt ihm doch das mikroskopische Bild Aufschluss über den 

 annähernden Kohlenstoffgehalt des Eisens, über Anreicherungsstellen 

 von Phosphor und Schwefel in Flusseisenproben und über das Auf- 

 treten von Schlackeneinschlüssen, durch deren Verschiedenheit zu- 

 gleich eine Unterscheidung des Schweiss- von Flusseisen möglich ist. 



Während im Schmiedeeisen die Zusammenschweissung des Ma- 

 terials beurteilt werden kann, lassen die Seigerungsstellen je nach 

 ihrem x^uf treten eine Beurteilung des Flusseisens zu. Durch die 

 Ätzung von Tempergussproben erhalten wir ferner Auskunft, ob 

 die Entkohlung des w^eissen Roheisens richtig gelungen ist, im 

 cementierten Eisen aber werden wir den Verlauf der Kohlung des 

 ursprünglich kohlenstoffarmen Eisens begutachten können. 



Einen Einblick in die metallographische Erforschung der mo- 

 dernen Stahlsorten gewinnen wir am besten durch den von Prof. 

 St?-auss in Bonn anlässlich der Hauptversammlung des Vereins 



